-34- 



Mineralogie. 



bis bläulich für Schwingungen quer dazu. In Platten senkrecht zu jeder 

 optischen Achse erscheint ein blaues Büschel auf hellem Grunde; sie sind 

 wegen des kleinen Achsenwinkels auch schon beim Neigen einer Platte 

 senkrecht zur spitzen Bisektrix wahrzunehmen. 



Dichte 2,99; unschmelzbar vor dem Lötrohr, unangreifbar von 

 Säuren. Chemische Zusammensetzung nach Pisani: 



Molekulare Prop. 



SiO, . . 



. . . 20,90 



AI2Ö3. . 



. . . 52,80 



Fe,03 . 



. . . 6,60 



FeO . . 



. . . 4,86 



MgO . . 



. . . 9,65 



CaO . . 



. . . 2,10 



Na^ . . 



. . . 2.22 



K^O . . 



. . . 0,40 



H,0 • . 



. . . 1.25 





100,78 



0,518 1 

 0,041 j 

 0,068 I 

 0,241 

 0,038 1 

 0,035 I 

 0,004 

 0.067 ) 



0,348 

 0,559 



0,347 

 0.106 



Bor, Fluor und Titan wurden nicht gefunden. 



Das Mineral ist danach basischer als alle bisher bekannten Silikate; 

 es entspricht der Formel 



7 Si 11 (AI, Fe), O3, 7 (Mg, Fe, Ca) 0, 2 (Na, K, H)^ 0, 

 ist also ähnlich Sapphirin und Staurolith, von denen es aber optisch sehr 

 abweicht.- Durch Zersetzung entsteht aus ihm eine faserige, blätterige 

 Substanz, ähnlich dem Kryptotit, der den Prismatin von Waldheim 

 überzieht. O. Mügge. 



George F. Kunz:: Californite (Vesuvianite). (N.Y. Acad. 

 Sciences. Oct. 19. 1903.) 



Fundort : Am südlichen Arm des ludian Creek , 12 miles von Happy 

 Camp und 90 miles von Yreka in Siskiyou County, Californien, steht das 

 oliven- bis grasgrüne Mineral auf etwa 200 Fuß längs dem Ufer an, von 

 wo zahlreiche große Blöcke in den Fluß gefallen sind. Das Nebengestein 

 ist edler Serpentin. Das Mineral gleicht sehr dem dichten Vesuvian vom 

 Piz Longhin und wurde wie dieser zuerst für Jadeit gehalten (dies. Jahrb. 

 1889. I. - 103 - und - 229 -). Die Analyse von George Steiger ergab : 



35,85 SiO^, 18,35 AUO3, 33,51 CaO, 1,67 Fe^O^, 0,39 FeO, 5,43 MgO, 

 0,05 MnO, 0,10 TiO^, 0,02 P^ 0„ 0,29 H2O unter 100*^ C, 4,18 H, über 

 100** C. ; Sa. = 99,84 ^, entsprechend der Zusammensetzung des Vesavians. 

 Die dichte, harte Substanz hat einen splitterigen Bruch und läßt eine feine 

 Politur zu. Sie ist durchscheinend und sehr schwach doppelbrechend. 

 G. = 3,286. H. = 6i. Glasglanz ins Fette. Farbe gelblichlauchgrün. 

 dazwischen dunkler grüne und meist etwas besser durchsichtige Partien. 

 Der massenhaft vorkommende Stein ist als Schmuck- und Ornamentstein 



' Im Text steht 99,85. 



